— 335 — 



nel senso della bissettrice acuta, quando l'asse delle 7 ossia l'asse di media elasticità 

 ottica è orizzontale, 



a violetto, o azzurro, 

 nella direzione dell' asse di media elasticità ottica, quando la bissettrice acuta è 

 orizzontale, 



a giallo-verde, o azzurro, 

 nel senso della bissettrice ottusa, quando l'asse di media elasticità ottica è orizzontale, 



a violetto, o giallo-verde. 

 Chiamando adunque a, b. C gli assi di elasticità ottica nell'ordine in cui diminuisce 

 la loro relativa lunghezza, ossia la bissettrice acuta a, la normale al piano degli 

 assi ottici b, e la bissettrice ottusa c, sono colorate: 



in giallo-verde le vibrazioni parallele ad a, 



» violetto , . , . a |), 



» azzurro C. 



Per mancanza di materiale adatto e per la poca trasparenza della sostanza non si 

 riuscì finora a determinare gli indici di rifrazione caratteristici. 

 Proprietà chimiche. 



Prima di sottoporlo ai saggi chimici, il minerale si esaminò al microscopio. 

 Tagliando lamine approssimativamente normali all'asse verticale, si riconosce che i 

 cristalli grossi racchiudono talvolta gran quantità di sostanze eterogenee, cioè cor- 

 piccini neri opachi, e microliti prismatiche e qualche volta riunite in fasci e gruppi 

 raggiati. Tali corpi estranei sono non di rado accumulati nella parte centrale del 

 cristallo, in modo che questo sembra composto di un prisma interno e impuro ad 

 angoli di 55° 30' e 124° 30' circa, e di una regolare zona esterna di sostanza 

 purissima. I corpiccini neri ed opachi sono costituiti da ferro magnetico , poiché 

 riducendo un cristallo impuro in polvere, questa cede alla calamita una piccola 

 quantità di frammentini neri ad aspetto metallico, e del ferro all'acido cloridrico. 

 Non mi fu possibile di determinare la natura delle microliti trasparenti. Mentre i 

 cristalli grossi si svelano talvolta impuri, le masse fibrose e i cristalli meno volu- 

 minosi non contengono corpi estranei; e sovra tale sostanza pura furono istituiti i 

 saggi che seguono. 



In scheggie sottili, il minerale è piuttosto facilmente fusibile in smalto bruno 

 alla semplice fiamma di una candela, il quale fatto mi fece supporre la presenza 

 di qualche alcali. Al cannello, il minerale appena tocco dal dardo della fiamma, 

 ingiallisce e fonde prontamente in vetro bruno-chiaro trasparente che, esposto più 

 lungo tempo alla fiamma di ossidazione, diventa bruno-scuro , opaco e attirabile 

 dalla calamita, alla fiamma di riduzione invece si colora in verde-bottiglia. Col 

 sale di fosforo e col borace il minerale dà le reazioni del ferro ; nella perla del 

 sale di fosforo lascia uno scheletro di silice ; misto a carbonato sodico fonde con 

 effervescenza. 



Gli acidi cloridrico e solforico non intaccano punto il minerale, anche quando 

 sia ridotto in polvere finissima. Fuso con carbonato sodico, il minerale si scompone 

 perfettamente coll'acido cloridrico. L'analisi qualitativa per via umida constatò la 

 presenza delh silice, dell'allumina, del ferro, della calce e magnesia. Feci due volte 



